Darstellung einer für Farben geeigneten Thonerde. 153 



ben damit zu verdüunen und zu vermischen, führen manche 

 Uebelstände mit sich, nach Dulio erhält man aber die 

 Thonerde als höchst weiches zartes Pulver, das durchaus 

 nicht gelatinös ist, sich gut aus der Flüssigkeit absetzt 

 und von höchster Feinheit ist, wenn man folgendermassen 

 verfährt : 



Man löst 1 Kilogrm. Alaun in 5 Quart Wasser, zu- 

 gleich auch 5 Grm. Kupfervitriol und thut etwa 1/2 Pfd. 

 Zinkblechschnitzel in die Flüssigkeit, die man 2 — 3 Tage 

 massig warm stehen lässt, unter zeitweiliger Erneuerung 

 des Wassers. Das Kupfer wird zuerst gefällt, und lagert 

 sich dann sehr dicht auf das Zink, wodurch beide Metalle 

 ein ziemlich starkes Volta'sches Element bilden. Es ent- 

 wickelt sich Wasserstoff, schwefelsaures Zinkoxyd löst 

 sich und nach und nach scheidet sich die reine Thonerde 

 als höchst zartes Pulver aus. Man lässt aber genau die 

 Einwirkung nur so lange dauern, bis durch Ammoniak 

 im üeberschuss keine dauernde Fällung mehr erzeugt 

 wird, da bei längerer Einwirkung sonst die Thonerde 

 eisenhaltig und gelblich gefärbt ist. Die so gefällte Thon- 

 erde lässt sich leicht auswaschen, weil sie kein Alkali 

 enthält, welches so sehr der Thonerde anhängt, und sie 

 hat den grossen Vortheil, dass sie sich beim Trocknen 

 nicht so sehr zusammenzieht und reisst, sondern sie bleibt 

 als feines Pulver, dass sich in allen Lösungsmitteln der 

 Thonerde mit grösster Leichtigkeit löst. Durch leichtes 

 Umrühren mit dem Glasstabe kann man die Thonerde 

 mit der Flüssigkeit so abgiessen, dass nichts von dem 

 Zink, dem Kupfer und dem im Zink enthaltenen Blei in 

 die Thonerde übergeht, da die Metalle sehr fest auf ein- 

 ander haften. Treibt man die Einwirkung bis über die 

 Ausscheidung des Eisenoxyds hinaus, so bildet sich spä- 

 ter basisch -schwefelsaures Zinkoxyd, das sich der Thon- 

 erde beimischt, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass, 

 wenn sich eine hinreichende Menge von Zinkoxyd nie- 

 dergeschlagen hat, aus diesem Gemische von Thonerde 

 und Zinkoxyd durch erhöhte Temperatur und Einwirkung 

 eines reducirenden Körpers grüne Farben entstehen. Auf 

 keine andere Weise kann ein schönes Präparat im höch- 

 sten Zustande der Reinheit und Feinheit erhalten werden, 

 als auf diesem Wege der Darstellung. {Deutsche illustr. 

 Gew.-Ztg. 1865. 2.) B. 



